﻿14 



unkrystallisirter Körper erwarten sollte, einen Winkel mit ein- 

 ander. Anstatt langsäulenförmiger Krystalle (Dicke senkrecht 

 ooPob (010) bis 5 mm), die sich direkt zwischen den Fingern 

 biegen lassen , und bei welchen der Unterschied dieser Biegung 

 gegenüber derjenigen von Holz etc. zu fühlen ist, kann man auch, 

 um an Material zu sparen, nach der c-Axe säulenförmige Spalt- 

 ungsstücke von 1—2 mm Dicke, 5 mm Breite und 2—3 cm Länge 

 anwenden; als Unterlage bei a dann oben zugerundete Holz- 

 stückchen benutzen und den Druck bei d und e durch zwei kleine 

 Hölzchen, deren Druckfläche 2— 5 cm im Quadrat beträgt, ver- 

 mitteln. 



Diese auffallende Erscheinung erklärt sich hinlänglich, wenn 

 man annimmt, dass bei der Biegung sämmtliche Flächen |Pob 



(103) ihre Parallelität bewahren, was von vorn herein um so 

 wahrscheinlicher ist, als auch bei andern mechanisch hervor- 

 gerufenen Umlagerungen der Molekeln, z. B. am Kalkspath, die 

 Structurflächen erhalten bleiben. Danach lassen sich über die 

 Lagerung der Theilchen nach der Biegung zwei Vorstellungen 

 entwickeln. Die Molekeln des Gypses können in einem Durch- 

 schnitt parallel mPob {h Ol) als Eckpunkte von Rechtecken an- 

 geordnet gedacht werden; entweder bleiben nun bei der Biegung 

 die Rechtecke erhalten, werden nur parallel sich selbst in ooPob 

 (010) verschoben (Fig. 2), oder aber, es gehen die Rechtecke bei 

 der Biegung in Parallelogramme über (Fig. 3). Im ersten Falle 

 ersieht man sofort, dass die ausserhalb der Strecke de (Fig. 1) 

 liegenden Theile von der ganzen ümlagerung unberührt bleiben 



